— 103 — 



I cristalli studiati benché piccini si prestarono molto bene 

 all' osservazione, avendo forse il cromato regolarizzato, malgrado 

 la sua lieve percentuale, la cristallizzazione del solfato. I cristallini 

 aventi abito prismatico, secondo [001 |, talvolta tabulari secondo 

 (110), di color giallo molto chiaro, hanno una spiccata tendenza 

 alla forma cristallina del solfato e lo provano gli angoli parame- 

 trici, ed in conseguenza le costanti cristallografiche, molto prossimi 

 a quelli di quest' ultimo, la mancanza della forma ( 201 ) propria 

 del cromato e la presenza invece della forma (211) propria del 

 solfato potassico, ciò avviene anche nei cristalli delle miscele 

 N. 1 e N. 2. 



Che il solfato e cromato di potassio cristallizzino insieme in 

 cristalli molto netti ma piccini lo afferma Senarmont (Ann. de 

 chimie et de physique 3 a serie, t. XXXIII) malgrado che Wy- 

 rouboff (Bull, de la Soc. Min. de France 11, 95, 1879 ) lo con- 

 testi, dicendo invece essere cosa assai facile ottenere cristalli dal 

 miscuglio di questi due sali di dimensioni voluminose. Io nei di- 

 versi miscugli studiati ho potuto constatare che, alcune miscele 

 hanno cristallizzato, come quella di cui sto dicendo, in cristalli 

 molto piccoli, mentre altre mi hanno fornito cristalli di qualche 

 centimetro di dimensione. 



Come nel solfato e cromato la zona [ 001 J è la più irregolare, 

 quindi le sue facce son quelle che danno le immagini più incerte 

 e più sbiadite al goniometro. Invece la zona [100] è quella che 

 dà le migliori misure. 



Frequente è la geminazione .simulante un cristallo esagonale, 

 del resto, questa segue le leggi dei sali componenti. 



I cristalli si sfaldano parallelamente a (100) e (010). 



Proprietà ottiche. 



Piano degli assi ottici: (001). 



Bisettrice acuta : coincidente con 1' asse cristallografico a. 



Doppia refrazione : positiva. 



Dispersione cromatica : p <C v. 



Simbolo ottico : b C E 



■+- 

 L'angolo apparente degli assi ottici, per la luce gialla (Na), 



nell' olio di vaselina, è : 



2 Ha = 77°35' 



